E. Hagen und Rubens: Emissionsvermögen der Metalle. 481 



'■>!/■ 1- 



ringen gegen die ebenen Stirnflächen des Mittelblocks angepreßt. Die 

 äußere Mantelfläche des elektrischen Ofens war zum Schutze gegen 

 Wärmeverluste mit mehreren Lagen Asbestpappe umwunden. Um die 

 Oxydation der erhitzten Metallplatten nach Möglichkeit zu verhindern, 

 wurde während der Erhitzung beständig ein Strom trockenen Stick- 

 stoffs durch ein seitliches Rohr R in den Mittelblock und von da in 

 das Innere des elektrischen Ofens geleitet. Auf diese Weise konnte 

 Nickel bis 500 , Konstantan bis nahezu 400 , Messing und Nickel- 

 stahl bis 300° oxydfrei erhalten werden. 



Der zur Aussonderung der Reststrahlen und zur Messung der 

 Strahlungsintensität dienende Teil der Versuchsanordnung befand sich 

 in einem fast vollkommen geschlossenen Kasten K. Derselbe enthielt 

 die Thermosäule L, den Hohlspiegel G, die für die Erzeugung der 

 Reststrahlen erforderlichen Kristallplatten F sowie ein von außen ab- 

 lesbares Thermometer. Im Gegensatz zu unserer früheren Versuchs- 

 anordnung, bei welcher wir nur 3 reflektierende Fluoritplatten ver- 

 wendet hatten, wurden hier deren 4 angeordnet, weil es sich heraus- 

 gestellt hatte, daß bei den hier angewendeten höheren Temperaturen die 

 mit Hilfe eines schwarzen Körpers und dreier Fluoritflächen erhaltenen 

 Reststrahlen nicht mehr völlig rein waren, sondern bis 2 Prozent Ver- 

 unreinigung durch kurzwellige Strahlung enthielten. Bei 4 Reflexionen 

 erwiesen sich die Strahlen bis 500 als sehr rein. Die mittlere Wellen- 

 länge der Reststrahlen von Flußspat wächst, wie früher gezeigt 

 worden ist, merklich mit der Zahl der reflektierenden Flächen 1 . Diese 



H. Ruhens, Wieü. Ann. 69, S. 576. 1899. 



